p-ISSN : 2528-3561 e-ISSN : 2541-1934
Pengolahan Sampah Plastik Menjadi Bahan Bakar Minyak Alternatif dengan Metode Pirolisis
Rr Bella Alda Restanti 1 , Mohamad Mirwan 2
1,2 Program Studi Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik, Universitas Pembangunan Veteran, Surabaya * Koresponden email : bellaaldaa1008@gmail.com Diterima: 4 Oktober 2023 Disetujui: 12 Oktober 2023

## Abstract
Plastic  waste  has  become  an  urgent  environmental  issue.  According  to  data  from  the  Ministry  of Environment  and  Forestry  in  2021,  the  total  waste  generated  was  approximately  68.5  million  tons,  with around 11.6 million tons or approximately 17% of the total being plastic waste. Conventional methods of plastic  waste  management,  such  as  landfills  and  open  dumping,  have  negative  environmental  impacts. Plastic incineration also contributes to air pollution. Recycling plastic only transforms  it into a different form without reducing the overall plastic waste. Therefore, alternative methods are needed, and one such method  is  pyrolysis.  Pyrolysis  is  a  process  that  degrades  materials  at  temperatures  between  300°C  and 1000°C, producing gases that are condensed and distilled into oil, leaving behind char. Various factors such as material composition, temperature, residence time, and feedstock size influence the pyrolysis process. This study aims to develop an environmentally friendly pyrolysis technology to convert plastic waste into oil-based alternative fuel, evaluate the quality of the oil products, and identify suitable plastic waste types for  pyrolysis.  The  results  indicate  that  LDPE  plastic  waste  pyrolysis  at  800°C  yields  oil with  properties approaching Pertamina's gasoline and diesel standards.
Keywords: Pyrolysis, plastic waste management, alternative fuel production, fuel quality analysis, waste- to-energy

## Abstrak
Sampah plastik telah menjadi permasalahan lingkungan yang mendesak. Menurut data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2021, total sampah yang dihasilkan mencapai sekitar 68,5 juta ton, dengan sekitar 11,6 juta ton atau sekitar 17% dari total tersebut adalah sampah plastik. Metode konvensional  dalam  pengolahan  sampah  plastik,  seperti landfill dan open  dumping ,  berdampak  negatif terhadap lingkungan. Pembakaran plastik juga berkontribusi pada polusi udara. Daur ulang plastik hanya mengubahnya menjadi bentuk yang berbeda tanpa mengurangi jumlah sampah plastik secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan metode alternatif, dan salah satu metodenya adalah pirolisis. Pirolisis adalah proses  yang  mendegradasi  material  pada  suhu  antara  300°C  dan  1000°C,  menghasilkan  gas  yang dikondensasi  dan  dipecah  menjadi  minyak,  meninggalkan  arang.  Berbagai  faktor  seperti  komposisi material, suhu, waktu tinggal, dan ukuran bahan baku memengaruhi proses pirolisis. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan teknologi pirolisis yang ramah lingkungan untuk mengubah sampah plastik menjadi bahan bakar alternatif berbasis minyak, mengevaluasi kualitas produk minyak, dan mengidentifikasi jenis sampah plastik yang cocok untuk pirolisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pirolisis sampah plastik LDPE  pada  suhu  800°C  menghasilkan  minyak  dengan  sifat  yang  mendekati  standar  bensin  dan  solar Pertamina.
Kata  Kunci:  Pirolisis;  manajemen  sampah  plastik;  produksi  bahan  bakar  alternatif;  analisis  kualitas bahan bakar; sampah menjadi energi

## 1. Pendahuluan
Sampah plastik merupakan salah satu tantangan mendesak dalam isu lingkungan. Menurut statistik yang dirilis oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2021, jumlah total sampah mencapai 68,5 juta ton. Di  antara  jumlah tersebut, sekitar 11,6 juta ton atau sekitar 17% adalah sampah plastik. Pengelolaan sampah plastik menjadi permasalahan serius karena plastik tidak dapat terurai secara alami,  dan  metode  konvensional  seperti  pembuangan  di  tempat  pembuangan  sampah  ( landfill )  atau penumpukan terbuka (open dumping) memiliki dampak negatif terhadap lingkungan, termasuk pencemaran udara  akibat  pembakaran  plastik.  Praktik  daur  ulang  plastik  saat  ini  hanya  mengubah  bentuknya  tanpa mengurangi  jumlah  limbah  plastik  secara  signifikan.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  pendekatan  alternatif untuk mengatasi masalah limbah plastik yang melimpah ini, salah satunya adalah melalui metode pirolisis.
p-ISSN : 2528-3561 e-ISSN : 2541-1934
Dalam metode pirolisis, plastik yang berasal dari minyak bumi dapat diubah kembali menjadi bahan bakar alternatif [1].
Pirolisis  adalah  proses  pendegradasi  suatu  bahan  pada  suhu  antara  300 o C  –  1000 o C  untuk menghasilkan gas yang kemudian dikondensasikan dan disuling menjadi minyak dan residu yang berubah menjadi  arang.  Efisiensi  pirolisis  sampah  plastik  terjadi  pada  suhu  420 o C  [2].  Berbagai  faktor  seperti komposisi bahan, temperatur, waktu tinggal, dan ukuran bahan baku juga mempengaruhi proses pirolisis [3][4].  Faktor  yang  mempengaruhi  efisiensi  proses  pirolisis  adalah  tekanan,  suhu,  waktu  tinggal,  dan mekanisme pendinginan [5].
Dalam  penelitian  sebelumnya,  eksperimen  pirolisis  pada  jenis  plastik  tertentu  telah  menunjukkan potensi dalam produksi bahan bakar minyak. Sebagai contoh, penelitian yang dilakukan oleh [6], mencatat bahwa plastik tipe LDPE menghasilkan lebih banyak bahan bakar minyak daripada plastik PET. Selain itu, menurut [7], minyak yang dihasilkan dari proses pirolisis memiliki viskositas yang mendekati viskositas minyak bensin.
Dalam  konteks  global  yang  semakin  mengkhawatirkan  ketersediaan  sumber  daya  alam  dan kebutuhan akan bahan bakar yang terus meningkat, penelitian ini menjadi penting. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan teknologi pirolisis yang berkelanjutan dalam mengonversi sampah plastik menjadi bahan  bakar  minyak  alternatif,  sekaligus  untuk  mengevaluasi  kualitas  produk  hasil  pirolisis  serta penggunaan  potensialnya.  Artikel  ini  menjelaskan  proses  rancang  bangun  teknologi  pirolisis  sederhana untuk mendegradasi sampah plastik menjadi bahan bakar minyak, mengevaluasi kualitas produk minyak yang dihasilkan dari proses pirolisis, dan mengidentifikasi berbagai jenis sampah plastik yang cocok untuk proses pirolisis. Dengan demikian, diharapkan persediaan bahan bakar minyak di dunia tidak habis.

## 2. Metode Penelitian

## Penelitian Awal dan Persiapan
Penelitian awal dan persiapan terdiri dari desain gambar teknik, proses fabrikasi alat, dan pemilahan jenis  sampah  plastik.  Dipersiapkan  pula  alat  dan  bahan  yang  dibutuhkan  selama  penelitian.  Bahan  yang diperlukan  dalam  penelitian  ini  adalah  air  pendingin  dan  sampah  plastik  bekas  jenis  PET  ( Polyethylene Terephtalate )  dan  LDPE  ( Low  Density  Poly  Ethylene ).  Komponen  alat  pirolisis  terdiri  dari  reaktor, kondensor, tabung minyak, dan alas penopang.
Metode  pembuatan  alat  pirolisis  melibatkan  penggunaan  bahan  bekas  yang  sudah  tidak  terpakai. Langkah-langkah  dalam  pembuatan  alat  pirolisis  yang  pertama  yaitu  mempersiapkan  bahan,  termasuk tabung  gas  LPG  berbobot  12  kg  sebagai  reaktor  pirolisis,  pelat  stainless  steel,  kompor,  dan  kondensor. Selanjutnya,  peralatan  tambahan  seperti  gas  LPG  3  kg  dan  kran  air  disiapkan.  Kemudian,  dilakukan perakitan  rangkaian  untuk  tutup  reaktor  pirolisis  dengan  lubang-lubang berdiameter  0,5  cm  pada ujung- ujung  tutup  lingkaran  atau  menggunakan  baut  ukuran  10  dengan  16  lubang.  Proses  selanjutnya  adalah perakitan kondensor, yang dirancang berbentuk persegi panjang untuk menampung air sebagai pendingin, dengan bagian dalamnya terdiri dari kumparan-kumparan pipa untuk mengalirkan asap cair. Alat pirolisis dan kondensor disatukan dengan penyangga yang memiliki tinggi 35,5 cm untuk reaktor dan 26 cm untuk kondensor.
Sumber panas, yaitu kompor gas dan tabung LPG, juga disiapkan dan dihubungkan menggunakan selang regulator untuk mengalirkan gas. Selanjutnya, dibuat wadah penampung minyak berbentuk silinder sebanyak  3,  yang  dilengkapi  dengan  kran  air  untuk  mengalirkan  minyak  ke  tempat  lain.  Proses penyambungan  antar  komponen  dilakukan  dengan pengelasan  ujung  pipa  ke  tabung  reaktor,  kondensor, dan tabung minyak, dengan tambahan isolasi pada drat pipa untuk mencegah kebocoran udara saat proses pirolisis. Uji coba alat dilakukan pada tiga suhu awal berbeda, yaitu 400°C, 600°C, dan 800°C. Terakhir, alat pirolisis mengalami tahap finishing dengan penghalusan dan pengecatan. Gambar rangkaian alat untuk proses pirolisis yang digunakan dapat dilihat pada Gambar 1 .
Gambar 1. Rangkaian Alat Proses Pirolisis Sumber: Hasil Analisa (2023)

## Penelitian Utama
Dalam  eksperimen  ini,  pendekatan  eksperimental  dilaksanakan  dengan  menggunakan  2  kilogram sampah plastik yang terdiri dari jenis LDPE dan PET yang sudah tidak terpakai, yang kemudian dibakar dalam  alat  pirolisis  selama  2  jam pada  tiga  tingkat  suhu yang  berbeda,  yaitu  400°C, 600°C, dan 800°C. Proses pirolisis dimulai dengan memotong sampah plastik menjadi potongan kecil sekitar 3 cm, kemudian mengukur  beratnya.  Setelah  itu,  alat  pirolisis  yang  telah  dirakit  digunakan  untuk  memanaskan  sampah plastik dengan menggunakan kompor gas. Suhu dipantau dan diatur sesuai dengan variasi masing-masing uji. Sampah plastik yang telah dihancurkan dimasukkan ke dalam reaktor pirolisis dan rapat ditutup untuk mencegah  kebocoran  uap.  Proses  pirolisis  berlangsung  selama  dua  jam.  Setelah  selesai,  minyak  hasil pirolisis  dikumpulkan  dan  disaring  untuk  menghilangkan  kotoran  yang  masih  terkandung  di  dalamnya. Selanjutnya, minyak hasil pirolisis diuji untuk dianalisis hasilnya.
Setelah proses pirolisis selesai, didapatkan data jumlah produk cair yang dihasilkan. Produk cair yang dihasilkan dari pirolisis ini kemudian dianalisis dari segi sifat fisik, seperti densitas, viskositas, nilai kalor, serta cetane/octane number , yang nantinya akan dibandingkan dengan karakteristik bahan bakar solar yang serupa.  Selain  itu,  dilakukan pengujian gas  CO  dan  CO 2 untuk  menilai  potensi  dampak  lingkungan  dari gas-gas yang dihasilkan. Pengujian CO dan CO 2 hanya dilakukan satu kali pada suhu di bawah 1000°C.

## 3. Hasil dan Pembahasan

## 3.1. Pengaruh Suhu dalam Menghasilkan Produk Pirolisis
Penelitian ini dilakukan dengan membakar sampah plastik sebanyak 2 kg selama 2 jam pada suhu 400°C,  600°C,  dan  800°C.  Parameter  yang  di hitung meliputi  minyak  (densitas,  viskositas,  nilai  kalor, cetane number ), padatan, dan gas (CO dan CO 2 ). Gambar 2 menunjukkan hasil produk pirolisis.
Gambar 2. Grafik Hasil Pirolisis: (a) Sampah Plastik PET dan (b) Sampah Plastik LDPE Sumber: Hasil Analisa (2023)
Hasil pada Gambar 2 menunjukkan bahwa untuk sampah plastik jenis PET, pada suhu 400°C dan 600°C tidak menghasilkan minyak, tetapi menghasilkan padatan dan gas. Pada suhu 800°C, menghasilkan minyak  dalam  jumlah  kecil.  Minyak  yang  dihasilkan  pada  suhu  800°C  tidak  dapat  diujikan  kualitasnya
(a)
p-ISSN : 2528-3561 e-ISSN : 2541-1934
dikarenakan minyak yang dihasilkan akan mengeras setelah dingin. Penelitian ini sesuai  dengan temuan dalam penelitian [8] yang mengindikasikan bahwa proses pengolahan minyak dengan menggunakan plastik PET  sebagai  bahan  baku  tidak  menghasilkan  minyak,  melainkan  menghasilkan  serbuk  putih  yang menempel  di  dalam  reaktor  dan  pipa  outlet.  Sebaliknya,  pada  suhu  400°C,  sampah  plastik  jenis  LDPE menghasilkan minyak, padatan, dan gas. Peningkatan suhu berdampak pada peningkatan produksi minyak dan  gas, dengan penurunan  jumlah padatan  yang  dihasilkan.  Penelitian  ini  mengkonfirmasi  bahwa  suhu memainkan peran penting dalam proses pirolisis plastik, dan suhu 800°C dianggap sebagai suhu optimal untuk menghasilkan minyak dari sampah plastik jenis LDPE. Hasil ini relevan dengan penelitian [9], yang menyatakan bahwa suhu reaksi pirolisis berada dalam kisaran 200-800°C, di mana suhu yang lebih tinggi menghasilkan lebih banyak produk gas dan cairan karena dekomposisi material yang lebih reaktif.

## 3.2. Analisis Kualitas Minyak
Sampah plastik jenis PET pada suhu 400°C dan 600°C tidak menghasilkan minyak, sedangkan pada suhu  800°C,  menghasilkan  minyak  dalam  jumlah  kecil  dan  tidak  dapat  diuji  kualitasnya  karena  akan mengeras setelah dingin. Minyak yang dianalisis kualitasnya pada penelitian ini berasal dari proses pirolisis sampah  plastik  LDPE  yang  diuji  menggunakan  parameter  densitas,  viskositas,  nilai  kalor,  dan  cetane number.  Tujuan  pengujian  ini  untuk  menilai  kualitas  minyak  yang  dihasilkan  serta  memastikan  apakah minyak tersebut dapat menjadi alternatif bahan bakar yang dapat dibandingkan dengan parameter bahan bakar yang telah ada di pasaran.

## 3.2.1. Hubungan Suhu dengan Nilai Densitas
Uji nilai densitas digunakan untuk menentukan kualitas bahan bakar, utamanya dalam menentukan adanya  kontaminasi  di dalam  suatu bahan  bakar. Gambar  3 merupakan hasil  uji  nilai  densitas  terhadap suhu pada hasil minyak pirolisis sampah plastik jenis LDPE.
Gambar 3. Grafik Uji Nilai Densitas Sampah Plastik LDPE

## Sumber: Hasil Analisa (2023)
Kesimpulannya,  nilai  densitas  cenderung  meningkat  seiring  dengan  peningkatan  suhu  yang  diterapkan dalam proses pirolisis. Temuan ini mendapatkan dukungan dari penelitian oleh [10] yang mengindikasikan bahwa  perbedaan  dalam  nilai  densitas  mungkin  disebabkan  oleh  peningkatan  suhu  dalam  reaktor  yang mengakibatkan dekomposisi lebih banyak molekul.
Tabel 1. Standar Nilai Densitas Bahan Bakar Minyak
Bahan Densitas (gr/cm 3 ) Referensi Minyak tanah 0,76 – 0,84 [11] Bensin 0,778 – 1,198 Standar Bahan Bakar Pertamina Solar 0,815 – 0,86 Standar Bahan Bakar Pertamina Sumber: Hasil Analisa (2023)
Hasil uji laboratorium pada Gambar 3 kemudian dibandingkan dengan standar densitas pada tiga jenis bahan bakar. Tabel 1 menunjukkan standar densitas untuk bahan bakar minyak. Dapat disimpulkan bahwa densitas sampah plastik LDPE mendekati nilai densitas bensin ketika diproses pada suhu 600°C dan 800°C,  sesuai  dengan  standar  densitas  bahan  bakar  yang  telah  ditetapkan  oleh  Pertamina.  Selain  itu,
p-ISSN : 2528-3561 e-ISSN : 2541-1934
berdasarkan  nilai  densitasnya,  dapat  dikategorikan  sebagai  minyak  tanah,  sejalan  dengan  temuan  dalam penelitian oleh [11] Gutama pada Tahun 2022.

## 3.2.2. Hubungan Suhu dengan Nilai Viskositas
Pengujian  nilai  viskositas  bertujuan  untuk  mengevaluasi  tingkat  kekentalan  minyak  pada  suhu tertentu,  yang  menentukan  kemampuan  aliran  minyak  pada  suhu  tersebut.  Hasil  uji  viskositas  pada Gambar 4 menggambarkan hubungan antara viskositas dan suhu dalam proses pirolisis sampah plastik tipe LDPE.
Gambar 4. Grafik Uji Nilai Viskositas Sampah Plastik LDPE

## Sumber: Hasil Analisa (2023)
Dalam Gambar  4 ,  terlihat  bahwa  kenaikan  suhu  mengakibatkan  peningkatan  nilai  viskositas. Penelitian yang dilakukan oleh [10] Faiqul (2022) menyatakan bahwa viskositas sangat dipengaruhi oleh densitas materi, sebuah konsep yang diperkuat oleh temuan  [12] yang menunjukkan bahwa suhu reaktor dan durasi  proses  pirolisis  berdampak  pada karakteristik  minyak.  Selain  itu,  viskositas  juga  dipengaruhi oleh massa jenis cairan, di mana semakin besar massa jenisnya, viskositasnya akan semakin tinggi karena partikel dalam cairan tersebut menghambat aliran fluida.
Tabel 2. Standar Viskositas Bahan Bakar Minyak
Bahan Viskositas (mm 2 /s) Referensi Minyak tanah 1 – 2 [13] Bensin 2 – 4,5 Standar Bahan Bakar Pertamina Solar 2 – 5 Standar Bahan Bakar Pertamina Sumber: Hasil Analisa (2023)
Tabel 2 standar viskositas bahan bakar minyak. Nilai viskositas sampah plastik LDPE dibandingkan dengan  standar  pada  tiga  jenis  bahan  bakar  yang  memiliki  tingkat  viskositas  yang  berbeda.  Dapat disimpulkan  bahwa  nilai  viskositas  pada  sampah  plastik  LDPE  pada  suhu  800 o C  memiliki  nilai  yang mendekati nilai viskositas solar, yaitu sebesar 5,67 mm²/s. Semakin tinggi viskositas suatu cairan, semakin rendah kemampuannya untuk mengalir.

## 3.2.3. Hubungan Suhu dengan Nilai Kalor
Pengujian nilai kalor bertujuan untuk menggali informasi mengenai jumlah energi panas yang dapat dilepaskan oleh sebuah bahan bakar melalui proses pembakaran atau reaksi. Gambar 5 menunjukkan hasil uji nilai kalor pada berbagai suhu dalam konteks minyak yang dihasilkan dari pirolisis sampah plastik jenis LDPE. Dari hasil Gambar 5 , dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini terjadi penurunan nilai kalor seiring dengan peningkatan suhu yang digunakan dalam proses pirolisis.
Sebuah  penelitian  sebelumnya  [14]  juga  mengindikasikan  bahwa  semakin  tinggi  suhu  pirolisis, semakin rendah nilai kalor yang dihasilkan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa suhu yang lebih tinggi menghasilkan  lebih  banyak  gas  yang  tidak  dapat  mengalami  kondensasi,  sehingga  mengakibatkan penurunan nilai kalor dari produk cairan. Selain itu, kenaikan kadar air dalam minyak juga menyebabkan penurunan  energi  kalor  karena  energi  diperlukan  untuk  menguapkan  air,  sehingga  mengakibatkan penurunan nilai kalor yang dihasilkan.
p-ISSN : 2528-3561 e-ISSN : 2541-1934
Gambar 5. Grafik Uji Nilai Kalor Sampah Plastik LDPE
Sumber: Hasil Analisa (2023)
Tabel 3. Standar Nilai Kalor Bahan Bakar Minyak Bahan Viskositas (mm 2 /s) Referensi Minyak tanah 5831,14 [11] Bensin 11414,45 Standar Bahan Bakar Pertamina Solar 11106,33 Standar Bahan Bakar Pertamina Sumber: Hasil Analisa (2023)
Berdasarkan hasil uji laboratorium pada Gambar 5 , nilai kalor sampah plastik LDPE dibandingkan dengan nilai kalor tiga jenis bahan bakar yang berbeda. Tabel 3 berisi standar nilai kalor untuk berbagai jenis  bahan  bakar  yang  telah  ditetapkan.  Dari  data  tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa  nilai  kalor  dari minyak hasil pirolisis sampah plastik LDPE lebih tinggi daripada minyak tanah, meskipun masih di bawah nilai bensin dan solar sesuai standar Pertamina. Oleh karena itu, minyak yang dihasilkan dari pirolisis LDPE dapat digolongkan sebagai minyak dengan karakteristik yang mirip dengan minyak tanah. Hasil ini juga mendukung temuan penelitian sebelumnya [11] yang mengindikasikan bahwa minyak tanah memiliki nilai kalor sekitar 5831,14 kalori per gram.

## 3.2.4. Hubungan Suhu dengan Cetane Number
Cetane  number, yang  digunakan  untuk  mengukur  kemampuan  penyalaan  bahan  bakar,  diuji  pada minyak hasil pirolisis sampah plastik jenis LDPE, sebagaimana tercantum dalam Gambar 6 . Berdasarkan Gambar  6 ,  dapat  disimpulkan  bahwa  pada  penelitian  ini  terjadi  kenaikan  nilai cetane  number seiring meningkatnya variasi suhu yang digunakan.
Gambar 6. Grafik Uji Cetane number Sampah Plastik LDPE Sumber: Hasil Analisa (2023)
Temuan tersebut mendapat dukungan dari studi lain [15] yang mengungkap bahwa dalam proses ini, senyawa-senyawa  non-volatil  seperti  olefin  dan  n-parafin  dengan  rantai  panjang  terbentuk,  yang berkontribusi  pada  peningkatan  angka  setana.  Sebaliknya,  pada  suhu  pirolisis  yang  rendah,  terjadi
p-ISSN : 2528-3561 e-ISSN : 2541-1934
peningkatan angka oktan. Hal ini disebabkan oleh pembentukan senyawa-senyawa hidrokarbon bercabang, aromatik, dan poliaromatik, termasuk dalam kelompok aromatik, nafta, dan i-alkana.
Tabel 4. Standar Nilai Cetane number Bahan Bakar Minyak Bahan Cetane number Referensi Minyak tanah - - Bensin 88 Standar Bahan Bakar Pertamina Solar 48 Standar Bahan Bakar Pertamina Sumber: Hasil Analisa (2023)
Hasil pengujian laboratorium pada Gambar 6 kemudian dibandingkan dengan standar mutu untuk tiga  jenis  bahan  bakar  yang  memiliki  nilai cetane  number berbeda  yang  tertera  pada Tabel  4 .  Dengan merujuk pada Gambar 6 dan Tabel 4 , dapat disimpulkan bahwa cetane number pada suhu 800 o C memiliki kemiripan nilai dengan solar sesuai dengan standar bahan bakar Pertamina. Oleh karena itu, berdasarkan nilai cetane number , minyak hasil pirolisis LDPE dapat dikategorikan sebagai solar. 3.3. Analisis Gas CO dan CO 2 Pada penelitian ini, analisis gas CO dan CO 2 dilakukan untuk menentukan kadar CO dan CO 2 yang dihasilkan  dalam  proses  pirolisis.  Hasil  analisis  gas  tersebut  kemudian  dibandingkan  dengan  ketentuan yang  tercantum  dalam  Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  RI  nomor  70  tahun  2016 tentang Baku Mutu Emisi Usaha dan/atau Kegiatan Pengolahan Sampah secara Termal. Uji gas CO dan CO 2 dilakukan  satu  kali  dengan  memvariasikan  suhu  di  bawah 1000°C.  Hasil  uji  gas  CO  dan  CO 2 dari proses pirolisis dapat dilihat pada Tabel 5 .
Tabel 5. Perbandingan Gas CO dan CO 2 Jenis Plastik Kadar (mg/Nm 3 ) Baku Mutu Peraturan PET CO: >1000 625 (mg/Nm 3 ) PermenLHK No. P.70, 2016 CO 2 : 1000 - - LDPE CO: 910 625 (mg/Nm 3 ) PermenLHK No. P.70, 2016 CO 2 : 760 - - Sumber: Hasil Analisa (2023)
Hasil uji laboratorium pada Tabel 5 menunjukkan bahwa kadar CO pada sampah plastik jenis PET melebihi  nilai  baku  mutu  yang  ditetapkan,  yaitu  >1000  mg/Nm 3 ,  sedangkan  LDPE  memiliki  kadar  CO sebesar 910 mg/Nm 3 yang masih sesuai dengan baku mutu (625 mg/Nm 3 ). Di sisi lain, hasil analisis CO 2 menunjukkan bahwa LDPE menghasilkan kadar CO 2 yang lebih rendah dibandingkan dengan PET. Oleh karena  itu,  dapat  disimpulkan  bahwa  gas-gas  yang  dihasilkan  dalam  proses  pirolisis  sampah  plastik  ini belum  memenuhi  standar  kualitas  lingkungan  yang  telah  ditetapkan,  sehingga  masih  dianggap  sebagai sumber potensial risiko bagi lingkungan.

## 4. Kesimpulan
Hasil penelitian menunjukkan bahwa suhu dalam proses pirolisis memengaruhi jenis produk yang dihasilkan, dengan suhu 800°C dianggap optimal untuk menghasilkan minyak dari sampah plastik LDPE. Minyak  hasil  pirolisis  LDPE  memiliki  densitas  dan  viskositas  yang  mendekati  standar  bahan  bakar Pertamina, serta nilai kalor yang memadai. Cetane number dari minyak hasil pirolisis LDPE juga sesuai dengan standar bahan bakar solar. Namun, hasil analisis gas CO dan CO 2 menunjukkan bahwa gas yang dihasilkan belum memenuhi baku mutu lingkungan yang ditetapkan. Perlu dilakukan peningkatan dalam proses  pirolisis  untuk  meminimalkan  emisi  gas  berbahaya  dan  menjadikan  teknologi  ini  lebih  ramah lingkungan  serta  efisien  dalam  mengatasi  masalah  sampah  plastik.  Dalam  konteks  global yang  semakin mengkhawatirkan ketersediaan sumber daya alam dan kebutuhan akan bahan bakar yang terus meningkat, penelitian ini memiliki relevansi dalam mencari solusi berkelanjutan.

## 5. Daftar Pustaka
[1] R.  I.  O.  B.  Saputra,  A.  Aziz,  and  S.  Anwar,  “Rancang  Bangun  Dan  Pengujian  Alat  Pengubah Sampah Plastik Menjadi Bahan Bakar Minyak ( Bbm ),” J. Baut dan Manufaktur , vol. 02, no. 02, pp. 57–65, 2020.
[2] D.  A.  Lubis,  Y.  Fitrianingsih,  S.  Pramadita,  and  G.  Christiadora  Asbanu,  “Pengolahan  Sampah Plastik  HDPE  (High Density  Polyethylene)  dan  PET  (Polyethylene  Terephtalate)  Sebagai  Bahan
p-ISSN : 2528-3561 e-ISSN : 2541-1934
Bakar Alternatif dengan Proses Pirolisis,” J. Ilmu Lingkung. , vol. 15, no. 1, pp. 42–48, 2022, doi: 10.14710/jil.20.4.735-742.
[3] P.  Bhattacharya,  P.  H.  Steele,  E.  B.  M.  Hassan,  B.  Mitchell,  L.  Ingram,  and  C.  U.  Pittman, “Wood/plastic  copyrolysis  in  an  auger  reactor:  Chemical  and physical  analysis  of  the  products,” Fuel , vol. 88, no. 7, pp. 1251–1260, 2009, doi: 10.1016/j.fuel.2009.01.009.
[4] S.  Luo,  B.  Xiao,  Z.  Hu,  and  S.  Liu,  “Effect  of  particle  size  on  pyrolysis  of  single-component municipal solid waste in fixed bed reactor,” Int. J. Hydrogen Energy , vol. 35, no. 1, pp. 93–97, 2010, doi: 10.1016/j.ijhydene.2009.10.048.
[5] B. Chiwara, E. Makhura, G. Danha, S. Bhero, E. Muzenda, and P. Agachi, “Pyrolysis of Plastic Waste Into Fuel and Other Products,” 16th Int. Waste Manag. Landfill Symp. , vol. 2017, no. October, pp. 12–14, 2017, [Online]. Available:
https://www.researchgate.net/publication/321213689_Pyrolysis_Of_Plastic_Waste_Into_Fuel_An d_Other_Products%0Ahttp://repository.biust.ac.bw/handle/123456789/172.
[6] D. Iswadi, F. Nurisa, and E. Liastuti, “Pemanfaatan sampah plastik LDPE dan PET menjadi bahan bakar  minyak  dengan  proses  pirolisis,” J.  Ilm.  Tek.  Kim.  UNPAM ,  vol.  1,  no.  2,  pp.  1–9,  2017, [Online]. Available: openjournal.unpam.ac.id/index.php/JITK/article/download/718/585.
[7] K.  Endang,  G.  Mukhtar,  A.  Nego,  and  F.  X.  A.  Sugiyana,  “Pengolahan  Sampah  Plastik  dengan Metoda Pirolisis menjadi Bahan Bakar Minyak,” pp. 1–7, 2016.
[8] R. Y. Lesmana and N. Apriyani, “Sampah Plastik Sebagai Potensi dalam Pembuatan Bahan Bakar Minyak,” Media Ilm. Tek. Lingkung. , vol. 4, no. 2, pp. 47–50, 2019, doi: 10.33084/mitl.v4i2.1065.
[9] 2007 Sridhar dkk., “Torrefaction Of Bamboo G,” Pravoslavie.ru , no. May, pp. 532–535, 2007.
[10] F.  F.  D.  Hidayat  and  I.  H.  Siregar,  “Uji  Karakteristik  Minyak  Pirolisis  Berbahan  Baku  Limbah Plastik  Polypropylene,” J.  Tek.  Mesin ,  vol.  10,  no.  01,  pp.  13–20,  2022,  [Online].  Available: https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jtm-unesa/article/view/43904.
[11] H. Gutama, “Analisis Kualitas Minyak Hasil Pirolisis Sampah Popok,” pp. 1–40, 2022.
[12] D. G. H. Adoe, Gusnawati, and N. Ernanto, “Analisis Pengaruh Temperatur pada Metode Pirolisis dari Sampah Plastik PP ( Polypropylene ) terhadap Kapasitas dan Kuantitas Minyak Pirolisis,” J. Penelit. Enj. , vol. 24, no. 2, pp. 177–181, 2020, doi: 10.25042/jpe.112020.10.
[13] A. Husein, “Pengaruh Temperatur Pembentukan Fuel Oil pada Proses Pirolisis Plastik Low Density Polyethylene  (LDPE),” Dr.  Diss.  Univ.  Brawijaya ,  pp.  1–47,  2018,  [Online].  Available: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/162371.
[14] K. Udyani, E. Ningsih, and M. Arif, “Pengaruh Temperatur Pirolisis Terhadap Yield Dan Kantong Plastik  Jurusan  Teknik  Kimia  Institut  Teknologi  Adhi  Tama  Surabaya,” Semin.  Nas.  Sains  dan Teknol. Terap. VI , no. 2013, pp. 389–394, 2018.
[15] M.  A. Batutah,  M.  A.  Setiawan,  and H.  Kusnanto,  “Proses  Pirolosis  Pengolahan  Sampah  Plastik Menjadi Bahan Bakar Cair,” J. Chemurg. , vol. 6, no. 1, p. 1, 2022, doi: 10.30872/cmg.v6i1.7300.